in Löthrohrperlen. 



121 



Portionen in die Perle ein, bis die Kry stall] sation beginnt, 

 so zeigen sich u. d. M. isolirte Kry Stallchen, kleine rhombische 

 Täfelchen, aus der Basis mit Längsflächen und Pyramiden 

 zusammengesetzt (Taf. VI Fig. 3). Sie löschen gerade aus 

 und haben schwache Doppelbrechung. Die Axe grösserer 

 optischen Elasticität liegt in der kurzen Diagonale des rhom- 

 bischen Durchschnittes. Nicht ein einziges dieser rhombischen 

 Blättchen bleibt zwischen gekreuzten Nicols bei totaler Hori- 

 zontaldrehung dunkel, und doch scheinen auch diese im con- 

 vergenten Lichte mit seitlichem Austritt einer optischen Axe, 

 also sind sie optisch einaxig, wohl hexagonal. Sättigt man 

 die Perle weiter, so bilden sich bei langsamer Abkühlung 

 hexagonale, eisblumenartige Krystallskelette von sehr starker 

 Doppelbrechung, sie sind optisch einaxig und negativ. Die 

 Doppelbrechung ist in diesen dicken Krystallskeletten so stark, 

 dass basal liegende isotrope Täfelchen im convergenten polari- 

 sirten Lichte das Axenkreuz mit vier farbigen Ringen auf- 

 weisen und der Charakter der Doppelbrechung mit 1 1 Glimmer 

 bestimmt werden kann. 



b) NaP0 3 mit PbO. Für das Calciumoxyd charakte- 

 ristische Krystallgebilde wurden in dieser Perle nicht er- 

 halten. 



2. Baryumoxyd. 



a) (KNa) 2 B 4 7 mit PbO. Sg.-Gr.: mittel; K.-T.: unter 

 Eothgluth. Die Krystallausscheidung beginnt mit der Bildung 

 von kreuzförmigen und briefcouvertähnlichen, doppelbrechenden 

 Krystallskeletten. Ausgebildetere, isolirte Krystalle wie beim 

 Calciumoxyd wurden nicht beobachtet. 



b) NaP0 3 mit PbO. Sg.-Gr.: mittel; K.-T.: kaum be- 

 merkbare Eothgluth. Es scheiden sich unbestimmbare, schein- 

 bar hexagonale Formen zeigende, schwach doppelbrechende 

 Krystallskelette aus. Man darf mit dem Plattdrücken der 

 Perle nicht allzulange warten, da sie durch zu reichliche 

 Krystallisation leicht undurchsichtig wird. 



3. Strontiumoxyd. 



a) (KNa) 2 B 4 7 mit PbO. Das ganze Verhalten, sowohl 

 was Sg.-Gr. und K.-T. anbetrifft, ist wie beim Baryumoxyd. 



